Zur Mineralkenntnis der Magnesitlagerstätte Eichberg etc. 435 
wicht, das an ausgesuchten Splittern mit dem Pyknometer be- 
stimmt wurde, beträgt 5,36. 
Nur der innerste Teil der Masse ist unzersetzt; nach außen 
liin folgt ohne scharfe Abgrenzung eine Schichte eines graugrün 
gefärbten Minerals von glasigem Aussehen und fast muscheligem 
Bruch, das nicht isoliert werden konnte. Unregelmäßig verteilte 
Quarzkörner und geringe Mengen eines ockergelb gefärbten erdigen 
Minerals , das Wismutocker sein dürfte , vermitteln den Übergang 
zu dem durch geringen Antimon- und Wismutgehalt gelb gefärbten 
Magnesit. 
Die Probennahme wurde durch Schlämmen des äußerst fein 
gepulverten Minerals in Alkohol vorgenommen , wobei sich die 
früher erwähnte graugrün gefärbte Masse als spezifisch bedeutend 
leichter erwies. Das übrig gebliebene schwere Pulver war u. d. M. 
vollständig opak, während der leichtere Anteil, der reichlich mit 
Magnesit vermischt war, eine schmutziggrüne Farbe und optische 
Anisotropie zeigte. 
Das auf diese Weise gewonnene Untersuchungsmaterial betrug 
nur ungefähr ein halbes Gramm, so daß eine Kontrollanalyse nicht 
gemacht werden konnte. Der Gang der Analyse war in den Grund- 
zügen der, den Fresenius für die Wismuterze angibt ^ Die Spuren 
von Kieselsäure, die auf geringe Verunreinigungen durch die Gangart 
zurückzuführen sind, wurden nicht in Rechnung gebracht. Nach den 
erhaltenen Resultaten, die nachfolgend verzeichnet sind, entspricht 
die Zusammensetzung des Eichbergit der Formel (Cu Fe) Big Sb, Sj, 
die man als 
3 (Bi, 86)283 . (CuFe) 2 S 
auffassen kann. 
gefunden n. d. Formel berechnet 
4,97 
Bi 51,53 51,79 
8 b 30,00 29,94 
8 12,74 13,30 
99,34 100,00 
Cu 
Fe 
3,62 , 
1,45 j 
5,07 
2,65 
2,32 
Cu und Fe, deren Werte als die einzigen mit den berechneten 
nicht übereinstimmen, während ihre Summe in Beobachtung und 
Theorie fast gleich sind, möchte ich so deuten, daß Fe vikariierend 
das Cu ersetzt. 
Zum Schlüsse sei mir gestattet, Herrn Prof. Dr. K. A. Red- 
lich für die Überlassung des wertvollen Materials , sowie für die 
freundliche Förderung der vorliegenden Arbeit bestens zu danken. 
^ C. R. Fresenius, Anl. z. quant. Anal. II. p. 533. 
28 * 
